Die anfängliche Suszeptibilitäl von Xicicel in Abhängiglceit von der Temperatur. 523 



Die Gerade schneidet die Achse log h = ia der Ordinate 

 log A = 0,772 (daraus A = 5,9156) 

 nnd hat eine Neigung J_ 



Die Gleichung für n schreibt sich somit 



a= 5,9156 &'' 

 und zur vierten Potenz erhoben 



a^ = 5,9156^-6, 



also ft = "' . (l) 



1225 ^'■^ 



Die vorstehenden Untersuchungen ergaben demnach folgende 

 Resultate: 



Unterhalb der Umwandlungstemperatur wächst bei dem 

 untersuchten Nickel mit steigender Temiieratur die anfäng- 

 liche Suszeptibilität und die anfängliche Neigung derSuszep- 

 tibilitätskurven in Funktion der Feldstärke. 



Für jede Temperatur innerhalb des Versuchsbereiches 

 ist die anfängliche Neigung der Suszeptibilitätskurven 

 k=f{H) mit der vierten Potenz der anfänglichen Suszepti- 

 bilität proportional (I\ 



Als weiteres Resultat wurde für das untersuchte Nickel eine 

 wesentlich tiefere ümwandlungstemperatur, als bei den bisherdurch- 

 geführten Versuchen im phys. Laboratorium der eidg. polytechnischen 

 Schule mit Nickelsorten gleicher Provenienz konstatiert (S. 513 u. 520"). 



Da letztere aber in sehr starken Feldern von mehreren Tausend 

 Gauss, die in vorliegender Arbeit beschriebenen jedoch in sehr 

 schwachen Feldern bis 0,0043 Gauss vorgenommen wurden, so ist 

 die Vermutung naheliegend, dass die Umwandlungstemperatur von 

 der Feldstärke abhängig ist. 



Um darüber Aufschluss zu erhalten, wurden die im zweiten Teil 

 beschriebenen orientierenden Versuche ausgeführt. 



li. ABHAxNGIGKElT DES UMWANDLUNGSPUNKTES VON DEIJ 



FELDST.\RKE. 

 13. Einleitun;/: Definition des Vniic(indlun;/Hpiinktes. 

 Wird für ein gegebenes Feld das Quadrat der Magnetisierungs- 

 intensität Z- in Funktion der Temperatur T aufgetragen, os zeigt die 

 so erhaltene Kurve in einem ausgedehnten Bereich vor dem Verlust 

 der starken magnetischen Eigenschaften einen geradlinigen Verlauf. 



